527 



sich auf einen anderen Theil des Schwefeleisens wirft, um Bisulfuret zu 

 erzeugen. Es ist möglich, dass diese Art der Zersetzung eine successive 

 Bildung aus dem Monosulfuret durch die Stufen des Magnetkieses, 

 des Sesquisulfuretes bis zum Bisulfuret zur Folge hat. Als die 

 Zwischenstufe zwischen nickelhaltigem Magnetkies und Bisulfuret würde 

 der Horbachit zu betrachten sein, welcher in gewissen Zonen der Erz- 

 lagerstätte fixirt ist, während andere Regionen derselben andere Verbin- 

 dungsstufen führen. 



Die Veränderlichkeit der Zusammensetzung der Horbacher Eisen- 

 Nickelsulfurete gibt sich in auffallender Weise zu erkennen, wenn man sie 

 der oxydirenden Wirkung der Atmosphäre, bei Gegenwart von Wasser, 

 aussetzt. Horbachit gepulvert und feucht gehalten lässt schon nach kur- 

 zer Zeit ein grünes Filtrat entstehen. Beim Trocknen des angefeuchteten 

 Pulvers effloresciren grüne Krystallisationen , welche fernerhin die ganze 

 angewandte Masse verfestigen. Mit warmem Wasser ausgelaugt, findet 

 man in der Lösung schwefelsaures Eisenoxydul und schwefelsaures Nickel- 

 oxydul. 



Bei den grossen Schwierigkeiten, mit denen der Betrieb der Nickel- 

 hütte zu St. Blasien, besonders mit Beziehung auf die massenhafte Ent- 

 wickelung von schwefliger Säure, zu kämpfen hatte, musste es von In- 

 teresse sein, zu untersuchen : ob das eben angedeutete Verhalten des Hor- 

 bachits gegen die Atmosphärilien nicht etwa geeignet wäre, die Horbacher 

 Erze auf nassem Wege aufbereiten und zu Gute machen zu können. Die 

 Vortheile , welche ein solches Verfahren hätte , sind einleuchtend , sie be- 

 stehen in 



1) Ersparung an Brennmaterial, 



2) Ersparung an Maschinen, 



3) dem Ausweichen von Processen, wegen Verwüstung der benachbar- 

 ten Wälder. 



Versuche, welche ich im mineralogischen Practicum unseres Polytech- 

 nicums im Kleinen darüber anstellte , führten zu Resultaten , welche ein 

 Gelingen der Methode der nassen Aufbereitung ausser Zweifel stellen, 

 vorausgesetzt, dass sie von einem erfahrenen Metallurgen ausgeführt wird. 



Verschiedene Proben des Horbachits wurden in verschiedener Weise 

 behandelt. Die Proben A und B waren feingepulvert und wurden 

 auf das Filtrum eines Glastrichters gebracht; alsdann angefeuchtet und 

 von Zeit zu Zeit ausgelaugt. Das Filtrat wurde in einem Becherglase 

 aufgefangen. Die Probe C bestand aus einem Häufchen etwa erbsen- 

 grosser Stücke, welcher auf ein Gewebe von Platindraht gelegt, so weit 

 in ein flaches Gefäss gesetzt wurde, dass der Wasserspiegel ihn berührte 

 und feucht hielt. Die Probe D bestand aus einem Gemenge feineren und 

 gröberen Materiales, wie es zufällig von verschiedenen anderen Versuchen 

 übrig geblieben war. Sie wurde übrigens wie die ersten drei behandelt, 

 nur durch längere Zeit hindurch. Das Filtrat von 



